56 I- H. L. Vogt. 



ßi0 2 , 22.8 °/o CaO, 16.3 % MgO und 6.9 % Cu 2 0, ziemlich genau 

 Bisilikat, Ca : Mg == 1, — erhalten wir ein durchsichtiges 

 oder halb-durchsichtiges, stark fluorescirendes Glas, das im 

 transmittirten Lichte sich bläulich grün und im reflectirten 

 sich röthlich braun erweist 1 ), und das nur hie und da einige 

 winzige Schnüre von ausgeschiedenem Cuprit zeigt; bei 

 weitem die Hauptmasse des Kupferoxyduls ist im Glase 

 stecken geblieben. 



In den etwas langsamer abgekühlten Schmelzmassen, 

 z. B. in den Kupfer-Gaarschlacken 2 ), die sich in der Regel 

 durch beträchtliche CW 2 0-Gehalte auszeichnen, finden wir 

 dagegen immer das Kupferoxydul frei für sich, als Cuprit, 

 ausgeschieden, und zwar lässt sich das Mineral durch die 

 folgenden Kriterien bestimmen: es ist vollkommen durch- 

 sichtig, intensiv roth (cochenillroth) gefärbt, äusserst stark 

 lichtbrechend, deswegen mit einem hervortretenden metall- 

 artigen Diamantglanz; endlich ist es isotrop und in Skeletten 

 aufgebaut, die sich zu den Achsen des regulären Systems 

 hinführen lassen (cfr. Fig. 18 und 19). Gelegentlich finden 

 wir an den einzelnen Aufbautheilen dieser Skelette eine 

 Andeutung zu einer oktaëdrischen Begrenzung, am öftesten 

 begegnen wir jedoch denselben globulit- und margaritischen 

 Formen wie an dem (Ca,Mn,Zn)- Monosulfid. — An Fig. 18 

 sind die Skelette von einem ganz klaren und hellen Glas, 

 — dem sogenannten «Hof» 3 ), — umgeben, dann folgt eine 

 zuerst ganz schwach roth gefärbte und später nach den 

 inneren Th eilen immer stärker und stärker gefärbte, zum 



1 ) Auch das Oberflächeglas der «Emailleschlacken» zeichnet sich 

 durch einen oft sehr starken Fluorescens aus (cfr. «Schlacken- 

 studien, I», Seite 221 und einen späteren Abschnitt dieser Arbeit). 



2 ) Diese Schlacken verdanken ihre rothe Farbe dem als Cuprit ausge- 

 sonderten Kupfcroxydul. 



8 ) Cfr.. 0. Lehmann. Ueber das Wachsthum der Krystall e. Zeit- 

 f. Kryst. u. Min. ß. I. 



